1904. No. I. SCHMELZP.-ERNIED. DER SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 55 



betrug gelegentlich bis zu etwa 70 Kai. Die ersten Schmelzen werden 

 anfänglich etwas höher erhitzt gewesen sein, wodurch die Abkühlung 

 etwas verspätet, somit die Krystallisation befördert wurde; selbst wenn 

 der Temperatur-Unterschied 50° betrug, werden hierzu nur 50° mal die 

 sp. Wärme, ca. 0,40, der schmelzenden Schlacke, also nur ca. 20 Kai. 

 entsprechen, während die Unterschiede der bei den Versuchen mit der- 

 selben Schmelze ermittelten totalen Schmelzwärme häufig viel höher 

 waren. Er zieht, und mit Recht, den Schluss, dass die latente Schmelz- 

 wärme bei den sehr viskosen, o: glasig erstarrenden Schmelzen Null 

 oder beinahe Null ist, während dieselbe bei den krystallin erstarrenden 

 Schmelzen einen mehr oder minder beträchtlichen W'ert erreichen kann. 



Bar US versuchte, in seiner oben (S. 39) erwähnten Arbeit, die 

 latente Schmelzwärme eines Diabases zu bestimmen, indem er den Diabas 

 teils etwas oberhalb und teils etwas unterhalb der Schmelztemperatur 

 ins Kalorimeter hinabfallen Hess; die Temperatur des Diabases wurde 

 sehr genau bestimmt. — Sein Resultat war, dass die latente Schmelz- 

 wärme nur 16 oder 24 Kai. betrug (16 Kai. bei iroo°, 24 Kai. bei 

 1200°): mit anderen Worten, dass die latente Schmelzwärme des Diabases 

 ganz klein sein sollte.^ In der Tat erstarrte aber der Diabas glasig 

 oder beinahe rein glasig; d: der gefundene Wert entspricht nic/ii der 

 wirklichen latenten Schmelzwärme des Diabases. ^ Seine sorgfältige 

 Untersuchung hat somit leider keine entscheidende Bedeutung, und sie 

 muss ausser Betracht gesetzt werden. 



Andere Bestimmungen der latenten Schmelzwärme der Silikate 

 (Schlacken) sind früher von L. Rinman^ (Stockholm, 1865) ^^^ 

 L. Grüner-* (Paris, 1874) ausgeführt w^orden. Beide arbeiteten — zu- 

 fälliger Weise, aber glücklicher Weise — mit Silikaten, die sehr schnell 

 krystallisieren. 



Die Versuche wurden derart ausgeführt, dass einerseits die geschmol- 

 zenen, aber bis (oder beinahe bis) zum Erstarrungspunkt ^ abgekühlten 

 Schlacken, und andrerseits dieselben Schlacken im festen Zustand, gerade 



' Ich habe selber alle seine einzelnen Bestimmungen beim Aufziehen der graphischen 

 Kurven kritisiert, und meine, dass man statt 16 oder 24 Kai. ebenso gut eine noch 

 etwas kleinere Zahl setzen könnte. Vielleicht hat sich in dem Glas ein ganz wenig 

 Mineral (Magnetit.^') ausgeschieden; jedenfalls wird er nur einen kleinen Bruchteil der 

 tatsächlichen latenten Schmelzwärme erhalten haben. 



'- Aus persönlicher Erfahrung weiss ich, dass die Krystallisation einer Diabas-Schmelze 

 sehr langsam stattfindet. 



3 Öfvers. af kgl. Vetensk.-Akad. Förh. 1805, S. 334. 



* Annales des Mines. Ser. 7, T. IV, 1874, S. 251. 



^ Dies wird dem Anfang der Kr\'stallisation entsprechen. 



